LA NATURALEZA 301 



«Elegí para el análisis fragmentos pequeños, claros y casi transparentes de crista- 

 les de color rosa. Su densidad, determinada con el picnómetro, es de 3,516 á la tem- 

 peratura de 19.8° C. El análisis cualitativo demostró la presencia de la sílice, alúmi- 

 na, cal, magnesia y huellas de óxido férrico y manganesa. Este cuerpo, que aun cuando 

 probablemente es la materia colorante, existe en tan pequeña cantidad, que su reac- 

 ción con el vidrio de bórax no se pudo obtener, ni aun haciendo uso de un fragmento 

 de salitre para oxidarlo; no obstante se constó su presencia fundiendo el polvo mineral 

 con el carbonato de sosa, de cuya operación resultó una masa verde; se disolvió ésta 

 en agua adicionada de ácido nítrico puro, y se virtió el líquido claro en el peróxido de 

 plomo: á poco el licor tomó un color de amatista pálido. 



«Para el análisis cuantitativo se fundieron 0.870 gramos de mineral cuidadosamente 

 pulverizado y muy puro, con la mezcla ordinaria de carbonates de potasa y sosa, secos, 

 en un crisol de platina, por medio de la llama de una lámpara de gasolina ó de Dangler; 

 la masa obtenida se disolvió lentamente en ácido clorhídrico diluido, y la sílice, alúmina, 

 fierro, cal y magnesia se determinaron del modo usual. La cantidad de mineral no ata- 

 cado por los carbonates alcalinos se valorizó por el tratamiento de la sílice pesada, con 

 el flor uro amoniacal, pesando el residuo abandonado y calculando aproximadamente el 

 correspondiente peso del mineral. 



«Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 



POR CIENTO. RELACIÓN ATÓMICA. 



Si0 2 0.3535 40.64 58.92=3.10 



A1 2 3 0.1868 21.48 18.131 4 



Fe 2 3 0.0137 1.57 0.86 í 



CaO 0.3078 35.38 54.98) 298 



MgO 0.0065 0.75 1.62^" 



MnO.,BaO huellas huellas 



Mineral no atacado 0.0015 0.17 



0.8698 99.99 



«La relación atómica entre Si0 3 R 3 3 y RO es casi de 3: 1: 3; relación normal para 

 los minerales que pertenecen al grupo del granate. La fórmula de la grosularita ana- 

 lizada puede escribirse así: (Ca, Mg) 3 (Al á , Fe 3 ) Si 3 12 . 



«Todos los cristales deXalostoc que he visto son dodecaedros rómbicos ((J; muchos 

 de ellos tienen cruceros dodecaédricos medianamente distintos. Su dureza es de 7.5 y 

 su fusibilidad algo menor de 3. Se funde al soplete en un vidrio amarillo; con el de 

 Fletcher la fusión se acompaña de viva incandescencia, resultando un vidrio blanco 

 ampolloso.» 



Como lo expresa el Sr. Landero, la variedad analizada por él es una verdadera gro- 

 sularita ó sea un granate de alúmina y cal, en el repetido cuadro del Profesor Dana, 



67 



